附录Ⅰ:常用塑料注射成型工艺参数 附表 1 塑料 项目 注射机类型 螺杆转速/(r/min) 喷嘴 料筒温 度/℃ 形式 温度/℃ 前段 中段 后段 模具温度/℃ 注射压力/MPa 保压压力/MPa 注射时间/s 保压时间/s 冷却时间/s 成型周期/s 低压聚乙 烯 LDPE 柱塞式 — 直通式 150~170 170~200 — 140~160 30~45 60~100 40~50 0~5 15~60 15~60 40~140 高压聚乙烯 HDPE 螺杆式 30~60 直通式 150~180 180~190 180~200 140~160 30~60 70~100 40~50 0~5 15~60 15~60 40~140 乙丙共聚 PP 柱塞式 — 直通式 170~190 180~200 190~220 150~170 50~70 70~100 40~50 0~5 15~60 15~50 40~120 常用热塑性塑料注射成型工艺参数 玻璃纤维 增强 PP 螺杆式 30~60 直通式 180~190 190~200 210~220 160~170 70~90 90~130 40~50 2~5 15~40 15~40 40~100 软聚氯乙烯 SPVC 柱塞式 — 直通式 140~150 160~190 — 140~150 30~40 40~80 20~30 0~8 15~40 15~30 40~80 硬聚氯乙烯 RPVC 螺杆式 20~30 直通式 150~170 170~190 165~180 160~170 30~60 80~130 40~60 2~5 15~40 15~40 40~90 聚苯乙烯 PS 柱塞式 — 直通式 160~170 170~190 — 140~160 20~60 60~100 30~40 0~3 15~40 15~30 40~90 聚丙烯 PP 螺杆式 30~60 直通式 170~190 180~200 200~220 160~170 40~80 70~120 50~60 0~5 20~60 15~50 40~120 HIPS 螺杆式 30~60 直通式 160~170 170~190 170~190 140~160 20~50 60~100 30~40 0~3 15~40 10~40 40~90 ABS 螺杆式 30~60 直通式 180~190 200~210 210~230 180~200 50~70 70~90 50~70 3~5 15~30 15~30 40~70 塑料 项目 注射机类型 螺杆转速/(r/min) 喷嘴 形式 温度/℃ 高抗冲击 ABS 柱塞式 30~60 直通式 190~200 耐热 ABS 螺杆式 30~60 直通式 190~200 阻燃 ABS 螺杆式 20~50 直通式 180~190 透明 ABS 螺杆式 30~60 直通式 190~200 螺杆式 20~30 直通式 180~200 PMMA 柱塞式 — 直通式 180~200 共聚 POM 螺杆式 20~40 直通式 170~180 尼龙 PA6 螺杆式 20~50 直通式 200~210 尼龙 PA11 螺杆式 20~50 直通式 180~190 尼龙 PA66 螺杆式 20~50 自锁式 250~260 料筒温 度/℃ 前段 中段 后段 200~210 210~230 180~200 50~80 70~120 50~70 3~5 15~30 15~30 40~70 200~220 220~240 190~200 60~85 85~120 50~80 3~5 15~30 15~30 40~70 190~200 200~220 170~190 50~70 60~100 30~60 3~5 15~30 10~30 30~70 200~220 220~240 190~200 50~70 70~100 50~60 0~4 15~40 10~30 30~80 180~210 190~210 180~200 40~80 50~120 40~60 0~5 20~40 20~40 50~90 210~240 — 180~200 40~80 80~130 40~60 0~5 20~40 20~40 50~90 170~190 180~200 170~190 90~100 80~120 30~50 2~5 20~90 20~60 50~160 220~230 230~240 200~210 60~100 80~110 30~50 0~4 15~50 20~40 40~100 185~200 190~220 170~180 60~90 90~120 30~50 0~4 15~50 20~40 40~100 255~265 260~280 240~250 60~120 80~130 40~50 0~5 20~50 20~40 50~100 模具温度/℃ 注射压力/MPa 保压压力/MPa 注射时间/s 保压时间/s 冷却时间/s 成型周期/s 塑料 项目 注射机类型 螺杆转速/(r/min) 喷嘴 料筒温 度/℃ 形式 温度/℃ 前段 中段 后段 模具温度/℃ 注射压力/MPa 保压压力/MPa 注射时间/s 保压时间/s 冷却时间/s 成型周期/s 玻璃纤维 增强 PA66 螺杆式 20~40 直通式 250~260 260~270 260~290 230~260 100~120 80~130 40~50 3~5 20~50 20~40 50~100 PA610 螺杆式 20~50 自锁式 200~210 220~230 230~250 200~210 60~90 70~120 30~50 0~5 20~50 20~50 50~110 PA1010 螺杆式 20~50 自锁式 190~210 200~210 220~240 190~200 40~80 70~100 20~40 0~5 20~50 20~40 50~100 玻璃纤维 增强 PA1010 柱塞式 — 直通式 180~190 240~260 — 190~200 40~80 100~130 40~50 2~5 20~40 20~40 50~90 透明 PA 螺杆式 20~50 直通式 220~240 240~250 250~270 220~240 40~60 80~130 40~50 0~5 20~60 20~40 50~110 螺杆式 20~40 直通式 230~250 240~280 260~290 240~270 90~110 80~130 40~50 0~5 20~80 20~50 50~130 PC 柱塞式 — 直通式 240~250 270~300 — 260~290 90~110 110~140 40~50 0~5 20~80 20~50 50~130 玻璃纤维 增强 PC 螺杆式 20~30 直通式 240~260 260~290 270~310 260~280 90~110 100~140 40~50 2~5 20~60 20~50 50~110 螺杆式 20~40 直通式 220~230 230~250 240~260 230~240 80~100 80~120 40~50 0~5 20~80 20~50 50~140 PC/PE 柱塞式 — 直通式 230~240 250~280 — 240~260 80~100 80~130 40~50 0~5 20~80 20~50 50~140